( 474 ) 
particules sur les lieux d’origine, sur leur route, ou au fond de leurs gise- 
ments actuels. Après deux ou trois heures, si le kaolin à été déłayé dans 
un assez grand volume d’eau (r litre pour 10 grammes), tous les grains de 
quartz ou de feldspath sont déposés; mais, par excès de précaution, Je 
laisse passer vingt-quatre heures avant de décanter le liquide qui doit être 
lévigé sans décantations, selon la méthode décrite dans ma PEN EU 
Communication. 
» Ce long repos élimine les trois quarts, et même plus, de la matière kao- 
linique. Or on peut supposer qu’un kaolin se compose de divers silicates 
dont un ou plusieurs, exclusivement formés de grosses particules, seraient 
totalement déposés après vingt-quatre heures, et ne se rencontreraient plus 
parmi les produits de la lévigation ultérieure. Cette hypothèse est bien peu 
probable; néanmoins j'ai dû en tenir compte. J'ai donc fractionné les 
sables déposés en vingt-quatre heures en lots successifs, par des décanta- 
tions faites après certains intervalles de temps, comme par exemple dix 
minutes, puis vingt, puis quarante. L'analyse de ces lots devait mettre en 
évidence, soit la fausseté de l'hypothèse, soit, en cas contraire, la composi- 
tion des silicates exclusivement sableux. 
Ainsi j'ai pratiqué deux lévigations : la première, par décantations 
successives, sur les éléments les plus grossiers ; la seconde, selon ma mé- 
thode, sur les éléments les plus ténus. 
» Toutes les analyses ont été faites par la méthode si élégante et si sûre 
de la voie moyenne, institnée par M. H. Sainte-Claire-Deville. La potasse 
a été dosée par l'acide perchlorique. Dans ces longs et monotones travaux, 
j'ai été secondé avec beaucoup de dévouement et d'habileté par l'un de 
mes anciens élèves, M. Sorel. 
Kaozin pes Pieux (Manche). 
» 26 grammes Rargils décantée ont donné : 
IOGA Pradit lévigation: i5E8.28 
ei Ac(1485, 64) 0 B(a8r):: ; sea Chinio si 8 D 
é formé i 
ra form ormé 
| Cento minutes. en 20 minutes. O2 + en 1 heure. 7 T henri 
i T ts ed Moses TT 
Hisise aaf $ f ii 0. i à [EN - ; 5 
Eau......,.... 13,06 1,99 13,50 2,00 ER "2 
See. :...... Sables 48,73 4.46 46,71 4,14 46,1% 10 
Alumine idee _ divers 37,48 3,00 38,74 3,00 38,62 3,99 
Péroxyde de fer. = non 0,52 0,03 0,43 602 Pi6,37" “0,02 
Magnésie, . sie dit analysés. 0, 602 0,01 0,09 @, 60 O, 10 fi £ 0,00 
Roanne a 9,08 2300k Roum n n p 
